2 
Řídíce se podobnými zásadami, jakými vedeni jsme byli v prvním 
díle, prozkoušeli jsme téměř všechny methody již známé i některé dosud 
neuvedené, neznámé. 
Jako suroviny sloužily nám kamence, chovající maximálně 4,42% 
Fe 2 0 3 , minimálně 0,08% Fe 2 0 3 a surový síran hlinitý. Bude v textu dále 
o nich bližší výklad. 
A. Způsob firmy Griesheim-Elektron ve Frankfurtě n/M. 
V úvodě k pivnímu dílu vytčen byl obsah příslušného patentu nále¬ 
žejícího této známé firmě. Podrobnější předpis uvádí A. B e r g e ve své 
monografii „Die Fabrikation der Tonerde" z r. 1913. str. 10. 
Ku rozkladu béře se 2—3násobné množství kyseliny sírové 40° až 
50° Bé, počítáno na váhu suroviny. Reakční hmota udržuje se po 4 a půl 
hodiny při teplotě 120° C, načež horká, kyselá tekutina oddělí se od ne¬ 
rozpuštěného zbytku vytlačením neb odssátím a ponechá se volné krysta- 
lisaci. Síran hlinitý vykrystaluje v bílých, lesklých šupinkách, jež se 
centrifugováním zbaví matečného louhu. Takto připravený první produkt 
obsahuje 0,03% železa. Aby se i toto množství železa odstranilo, rozpustí 
se produkt znovu v horké kyselině sírové 34° —50° Bé a roztok ponechá se 
volné krystalisaci, čímž se získá síran hlinitý železa prostý. Přidáme-li do 
roztoku síranu hlinitého v kyselině sírové síran draselnatý, získáme čistý 
kamenec hlinitodraselnatý. 
Jmenovaného způsobu užili jsme též ku zpracování našich odpadních 
kaolinů, avšak nedošli jsme k žádným výsledkům. Proto aplikovali jsme 
pouze tuto methodu ku čištění, t. j. krystalovali jsme kamence resp. 
sírany z horké kyseliny sírové. 
Pro stručnost uvádíme výsledky v tomto přehledu: 
Materiál 
Použito 
kyseliny 
Složení vyloučených 
krystalů 
Složení 
(v sušině) 
matečného 
m 
Čisticí 
E = 
Amonatý 
kamenec 
obsahující 
0,86% Fe 3 0 3 
445 cm* 
35°Bé na 
133 g 
1,08% síranu železitého 
14,96% „ hlinitého 
1,28% ,, amonatého 
35,27% volné kyseliny 
47,41% vody 
h = 1,39 
0,38% FeA 
1,28% A1,0 3 
1,34% NH 2 
0,33% 
■M% 
Kamenec 
amonatý 
s 0,25% FejO, 
200 cm* 
50° Bé na 
170 g 
0,45% síranu železitého 
23,57% ,, hlinitého 
2,06% ,, amonatého 
24,57% volné kyseliny 
9,35% vody 
h = 1,445 
0,23 %Fe a O, 
2,03% A1A 
2,76% NH, 
0,09% 
68% 
XL. 
